B 201 — 
.q,ui correspoDdent toutes les deux à des sels, ou à un mélange de 
sels, de l’acide 3 SiO^.H^O. D’ailleurs le verre traité par Si Fl® 
donne à la longue de l’opale noble (^), qui a précisément la compo¬ 
sition 3 SiO^H^O. 
En réalité, l’analyse que je trouve dans WÛrtz (^) d’un verre 
belge de Cbarleroi, indique plus de basicité : 
MOLÉCULES. 
SiO" 
73,31 
1,222 
I 
AFO=' 
Fe^O^ 
c 
00 
CO 
0,0081 ^ 
o,oo 52 ( 
( 3 ) 
0,0066 
0,0054 
CaO 
13,24 
0,236 
0,193 
Na^O 
i3,oo 
0,210 
0,172 
Et, comme chaque R^O^ équivaut à 3 RO, on 
obtient 
Si0^o,38I no 
au lieu de 
Si0^o,333 RO. 
* 
* * 
Je pense que lors du refroidissement du verre il arrive un 
moment où un silicate plus basique et moins fusible vient cristal¬ 
liser au milieu du magma plus acide et plus fusible, qui sert de 
fondant. 
Il se peut que cette scission soit surtout facile à produire dans 
un verre basique, comme celui de Cbarleroi, qui, en passant à 
l’état de trisilicate, laisse cristalliser le métasilicate calcique 
moins fusible que le verre : 
2 (21 Si0^8 RO) i3 (3 SiO^.RO) + 3 (SiO^RO). 
verre de Cbarleroi. verre normal. métasilicate. 
Si le verre contenant les cristaux de wollastonite est porté à 
une température à laquelle le trisilicate est fusible et la wollas¬ 
tonite ne l’est pas, si la masse liquéfiée se trouve en contact avec 
une masse poreuse qui l’absorbe, il restera un squelette formé 
de cristaux de wollastonite. C’est ainsi que très probablement a 
(^) G. CesàrO. Bull, de VAcad. roy. de Belg-.. 3 ™® série, t. XXXVI, p. 721, 
1893. 
( 2 ) Loc. cit., p. 671. 
(^) Moyenne. 
